— 83 — 



sul piano di scorrimento, qualora nelle due prove si consegua lo stesso va- 

 lore a dell'angolo limite di scorrimento, si può ritenere essere X = 0 ed 

 /■=tanga. Allora l'angolo a si dice angolo limite di attrito. 



Dalle misure dell'angolo limite di attrito sono risultati, in diversi casi, 

 a temperature elevate coefficienti di attrito più grandi che a bassa temperatura ; 

 giacché si è avuto : 



Pel ferro limato scorrevole sulla superfìcie divenuta violetta dell'acciaio 

 alla temperatura bassa dell'ambiente f— tang 13°30' = 0,2400 ; 

 ed a circa 390 c , f= tang 23°10 r = 0,4279. 

 Per l'ottone non lucente sulla superfìcie divenuta violetta dell'acciaio 

 alla temperatura ambiente /= tang 19°30' = 0,3541 ; 

 ed a circa 390 c , f= tang 23° = 0,4245. 

 Pel platino sopra il platino 



alla temperatura ambiente di 11°, f= tang 18° = 0,3249 ; 

 ed a circa 165 c , f = tang 23°30' = 0,4348. 

 Per una terra sciolta secca, sulla superfìcie leggermente ossidata dell'acciaio 

 alla temperatura ambiente, f— tang 29° == 0,5543; 

 e verso 390 c , f= tang 31° = 0,6008. 

 Per terra argilla asciutta sull'acciaio abbrunito da leggera ossidazione 

 alla temperatura ambiente f= tang 21° = 0,3838 ; 

 ed a circa 390 c , /= tang 30°30' = 0,5891. 

 Avvertiamo che nel caso del ferro a temperatura molto elevata esposto 

 all'aria, si ha aumento di ossidazione al quale è attribuibile l'aumento del- 

 l'attrito. 



Ma per i corpi che rimangono inalterati si può considerare come regola 

 generale che l'attrito diminuisca coll'aumentare della temperatura, con allu- 

 minio sopra alluminio a 131 c ho ottenuto f— tang 25°15 = 0,4716 e dopo il 

 lento ritorno alla temperatura ambiente ll c , f = tang 28°45' = = 0,5486. 

 Il cristallo sopra cristallo ha somministrato 



alla temperatura ll c , f= tang 14° == 0,2493 ; 

 ed a 125 c circa, f = tang 8°20' = 0,1465. 

 Il platino sul cristallo pure ha somministrato 



alla temperatura ll c , f= tang 12° = 0,2125 ; 

 ed a 125 c circa, /= tang 8°20' = 0,1465. 

 Il cristallo finamente spulito sopra cristallo finamente spulito ha dato 

 alla tempe-atura 9 C circa f = tang 19°30' = 0,3541 ; 

 e con 125 c circa, f = tang 14°30' = 0,2586. 

 Mica sopra mica in lamine trasparenti non colorate 



a 9 C circa f== tang 19°35' ~ 0,3558 ; 

 ed a 125° circa, f= tang 13° .== 2308. 



